Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schliiss.) 9ß;| 



unten beschriebenen, von Khaja senegalensis Juss. abgeleiteten Gam- 

 bia-Mahagoni oder Ga'ilcedraholz identisch ist, handelt es sich 

 hierbei um ein Holz oder um Hölzer noch nicht sicher bekannter Ab- 

 stammung i) und verschiedener Benennung, wie Africain, Axim, Lagos, 

 Niger u. a. 



Die untersuchten, aus Hamburg erhaltenen Proben sind von echtem, 

 amerikanischen Mahagoni, dessen hellfarbigen Sorten sie äusserlich sehr 

 ähneln, schon durch geringere Schwere und Härte, und im Querschnitt 

 durch den Mangel heller Querzonen verschieden. Unter dem Mi- 

 kroskop zeigen sich in Tangentialschnitten die meisten Markstrahlen brei- 

 ter als dort (5 und mehr — bis 9 — Zellen breit) und mit auffallend 

 spitzen, 48 — 108 »x hohen Endzellen versehen, denen sich nicht selten 

 noch eine grossere Zelle (seltener eine einfache Reihe solcher), gegen den 

 inneren Theil des Markstrahles anschliesst, wo die Zellen, von einzelnen 

 grösseren an den Rändern abgesehen, gewöhnlich nur 1 1 — 35 \i hoch 

 sind. Neben diesen breiten, etwa 0,37 — 0,80 mm hohen Markstrahlen 

 kommen mitunter auch ein- bis dreischichtige, nur bis 0,37 mm hohe, 

 durchweg aus grösseren Zellen bestehende vor. Die Zellen aller Mark- 

 strahlen sind sehr dünnwandig, im Inneren dieser sich gegenseitig oft 

 abflachend, an und nahe den Kanten in radialer Richtung verkürzt und 

 häufig grosse Calciumoxalatkrystalle enthaltend. Strangparenchym in der 

 Nähe der Gefässe reichlicher als beim echten Mahagoni, aber keine Quer- 

 zonen bildend. Fasern von massiger Wanddicke, gefächert. Färbung der 

 Wände und Inhalt der Gefässe und Markstrahlzellen wie beim echten 

 Mahagoni. 



Nach den vorliegenden Proben kann es sich bei diesem »Ostafri- 

 kanischen Mahagoni« wohl nur um einen Ersatz minderwerthiger ameri- 

 kanischer Mahagonisorten handeln. 



68) Gamhia-Mahagoni. 

 (Cailcedraholz.) 



Das Gambia-Mahagoni oder Cailcedraholz, auch als »Madeira-Maha- 

 goni« beschrieben 2) gilt als das Kernholz der in Senegambien einhei- 



3 048,337 kg gegen 995,312 kg im Jahre 'isg.j (La Quinzaine coloniale, I (1897), Nr. 41, 

 p. 104). 



1) Vgl. Warburg im »Tropenpflanzer«, I, 1897, Nr. 12, p. 317. 



2) Wiesner, Rohstoffe, \. Aufl., p. 377. Nach Semler (1. c, p. 683) soll man 

 in England unter Madeira-Mahagoni das von den Bahama-Inseln in kleinen, etwa 

 1 m langen und IS — 20 cm starken Blöcken in den Handel gebrachte, tiefrothe, sehr 

 dichte, reich gemaserte Mahagoniholz verstehen. 



Wiesuer, Pflanzenbtüffe. II. 2. Aufl. Gl 



